39 
Tabelle 7. Tabelle 8. 
Zeit und Temp. 
sowie Produkt 
aus beiden 
Farbe 
Strich 
Platten- 
dicke 
in mm 
Spez. 
Gewicht 
Index 
Platten- 
dicke 
in mm 
Spez. 
Gewicht 
Index 
— 
klar durchsichtig, 
schwach gelblich 
weißlich 
6,19 
1,0739 
1,516 (?) 
8,22 
1,0754 
1,525 
3 Std., 128,530 
386 
gelblich bis 
gelb 
gelblich 
6,14 
1,0680 
1,526 
8,16 
1,0686 
1,523 (?) 
3 Std., 130,110 
390 
weingelb 
licht 
ochergelb 
6,14 
1,0655 
1,519 
8,14 
1,0674 
1,524 
3 Std., 140,330 
421 
bräunlichgelb 
ochergelb 
6,11 
1,0630 
1,513 
8,13 
1,0649 
1,529 
3 Std., 149,650 
449 
ocherfarben 
6,19 
1,0622 
1,505 
8,14 
1,0643 
1,530 (?) 
3 1 / 6 St.,129,03° 
409 
braungelb 
mit einem 
Stich ins 
6,13 
1,0622 
1,516 
8,15 
1,0649 
1,519 
3 Std., 150,670 
452 
Grauliche 
6,13 
1,0639 
1,517 (?) 
8,15 
1,0651 
1,520 
3 Std., 181,690 
545 
tiefer 
braungelb 
ocherfarben, ins 
Bräunliche 
spielend, mit 
einem Stich ins 
Grauliche 
6,13 
1,0620 
1,523 
8,11 
1,0634 
1,527 
3 Std., 206,580 
620 
3 Std., 144,990 
435 
rotbraun 
gelb- bis nuß- 
braun, mit 
graulichem 
Stiche. 
6,12 
6,09 
1,0591 
1,0582 
1,519 (?) 
1,522 (?) 
8,13 
8,10 
1,0608 
1,0593 
1,516 
1,516 
Schwankungen 
in der Platten- 
dicke in rnm 
— 
— 
0,10 
! 
— 
— 
0,12 
— 
— 
nähme der Dichte; hier liegen die Verhältnisse also umgekehrt, als bei der 
in der Natur vor sich gehenden Bildung der Patina. Diese Abnahme ist nach 
der ersten Einwirkung der Wärme am bedeutendsten, jedenfalls deshalb, weil die 
ganze, noch vollständig frische Oberfläche für die Vorgänge der Oxydation 
eine vorzügliche Gelegenheit bietet. 
Ähnliche Resultate ergeben sich auch aus den Untersuchungen von fünf 
weiteren Bernsteinplättchen. Da das Schwanken der Werte innerhalb der 
Versuchsreihe bereits aus den vorigen vier Tabellen zur Genüge bekannt ist, 
so wird nur neben den Daten des Ausgangsmaterials das Endergebnis aufge- 
führt. Um einen besseren Überblick zu erhalten, ist in Tabelle 9 eine 
Umrechnung auf die Temperatur von 140° vorgenommen worden; d gibt den 
Wert für die Dichte, n den zugehörigen Brechungsquotienten an. 
Mit jeder weiteren Erhitzung schreitet die Abnahme der Dichte mehr und 
mehr vor, freilich mit stetig verminderter Geschwindigkeit. Gleichzeitig mit 
dem spezifischen Gewichte des Succinit nimmt auch der Brechungsindex ab, 
eine Tatsache, die sich freilich nur aus Tabelle 8 und 9 erkennen läßt. 
Bei der Einwirkung der Wärme auf den Bernstein konnte, wie bereits 
erwähnt wurde, eine Reihe von Veränderungen der Stücke wahrgenommen 
werden. Über sie soll an dieser Stelle ausführlicher berichtet werden. Zuerst 
15 
